— 38 - 
Resistencia a la compresión. — Las maderas experimentadas 
tenían siempre la forma de prismas rectos a sección cuadrada 
con una longitud igual a ocho veces el espesor. 
Clase i 
de maderas 
Densidad 
Dimensiones de las piezas 
Carga P 
en kilogramos 
Acortamiento 
. L 
en milímetros 
Resistencia en 
kilogramos 
y por centíme¬ 
tro cuadrado 
Observaciones 
Largo 
L 
Sección A 
Anchura 
Espesor 
o 
212 
0.00 
c3 
433 
0.25 
O 
598 
0.50 
o 
o 
1.352 
0.708 
0.01 
1.01 
653 
0.75 
> Firme 
o 
736 
1.00 
O 
c3 
846 
1.10 
<D 
901 
901 
Rompió después 
o 3 
de un minuto. 
Resistencia de punta 
Clase de maderas 
Carga 
en kilogramos 
Acortamiento 
en milímetros 
la 
posición de la pieza 
2a 
posición invertida 
Resistencia a la 
rotura en kilogra¬ 
mos por cm. cuadr. 
Observaciones 
Flecha máxi¬ 
ma de encorva¬ 
ción en milí¬ 
metros. 
Distancia de 
la flecha de la 
base de apoyo 
en milímetros. 
Flecha máxi¬ 
ma de encorva¬ 
ción en m i li¬ 
me tros. 
Distancia de 
la flecha máxi- 
madelabasede 
apoyo en mm. 
o 
T3 
232.3 
0.95 
0.25 
8.00 
0.20 
9.00 
tí 
o 
259.4 
1.00 
1.00 
13.00 
0.50 
13.00 
i v-4. 
'o 
369.8 
1.20 
1.20 
13.50 
» 
» 
— 
o 
478.9 
1.30 
1.30 
13.50 
— 
_ 
_ 
o 
c3 
530.8 
1.40 
1.33 
» 
— 
— 
_ 
?H 
.o 
606.7 
1.50 
1.36 
» 
—; 
— 
_ _ 
tí 
<y 
660.1 
1.60 
1.70 
» 
— 
—: 
_ 
770.5 
1.75 
1.40 
9.50 
— 
__ 
Rotura 
Resistencia a la flexión .—Los experimentos hechos a este 
respecto han sido numerosos, apoyando las maderas en los 
extremos y cargándolas en el medio, midiendo siempre con cui¬ 
dado la flecha de encorvación. 
